SÉANCE DU 9 MARS J897. 



45 



pas prendre d'eau et ceux qui prennent de l'eau, il faut des essais de 

 congélation et de résistance aux intempéries. 



MM. Grubenmann et Tetmayer font suivre leur note d'une critique de 

 l'épreuve de Berlin, déjà citée dans la note du D'" Lunge. 



fis proposent les essais suivants : 



Trois cubes de 6 centimètres de côté sont, après séchage et pesage, 

 saturés d'eau pendant vingt-huit jours, puis tous les jours, pendant 

 six heures, congelés de — 15 à 20° centigrades, dégelés dans de l'eau 

 saturée de CO2 et, après quatorze heures d'action de l'eau, trois heures 

 d'action de vapeurs d'une solution saturée de SO.^. Après cela, les cubes 

 sont rincés et plongés pendant une heure dans le liquide qui a servi au 

 dégel. Répéter vingt-quatre fois cette expérience. 



Pour finir, on les sèche jusqu'à poids constant, et l'on éprouve à la 

 compression. De l'aspect des cubes, de la perte de poids et de cohésion 

 on peut juger de la pierre. Pour éliminer les influences néfastes du 

 travail de la pierre, les cubes ne doivent être ni éclatés ni piqués, mais 

 ciselés; on doit aussi les prendre du même bloc et marquer le lit de 

 carrière (i). 



Travaux de la quatrième Commission pour l'unification 

 des méthodes d'essai des matériaux de construction. 



(Ardoises.) 



Méthodes de recherche des qualités et en particulier de la résistance 



aux intempéries des ardoises. 



Le président, M. le professeur Hauenschild, annonce qu'il a envoyé 

 aux membres, en circulaire, le mémoire du professeur Brunner, de 

 Lausanne. 



M. le professeur Lunge, de Zurich, se limite au point de vue chi- 

 mique et recommande de rechercher plutôt l'anhydride carbonique que 

 la chaux, et de faire usage de la méthode de Frésénius. îl avance que les 

 épreuves chimiques doivent se faire de pair avec les physiques et celles 

 de résistance. 



M. le professeur Tetmayer, de Zurich, propose, dans un mémoire, 



(1) Les calcaires durs belges, soumis à des changements de température brusques, 

 donnent de nombreux éclats dans les parties piquées, mais pas sur les faces sciées ni 

 ciselées. Ceux qui absorbent moins de 1 gramme d'eau par 2 1/2 kilogrammes sont 

 quelquefois mauvais; les autres absorbent de 2 à 3 grammes. Cela semble en contra- 

 diction avec ce qui précède. {Note du traducteur.) 



